136 



H. Rupe und F. Müller. 



dem Bild Nr. 11 deutlich wahrnehmbar ist, lä^st diesen Vorgang er- 

 kennen. Nach dem vergrösserten Querschnitt der Nadel wurde die 

 Fibel aus einem vierkantigen Eisendraht hergestellt, in dessen Eisen- 

 kern aber eine durch Bearbeitung bedingte Materialverschiebung 

 nicht beobachtet werden konnte (vgl. die Aufnahme 11). 



Dagdgen zeigte sich im Gefüge der Spirale eine durch ihre Wick- 

 lung verursachte Streckung der Kristalle. Auf einem Längsschnitt 

 der Spiralfeder wurde letztere Veränderung festgestellt. 



War schon auf diesen Schliffen eine gröbere Struktur des reinen 

 kohlenstoff armen Eisens zu erkennen, so treten in Fig. 10 nach er- 

 folgter Ätzung mit Kupferammoniumchlorid schon bei llf acher 

 Vergrösserung ausserordentlich grosse Ferrit- und Perlitkristalle 



Fig. 12. 



Fie-. 13. 



auf, die bei lOOf acher Vergrösserung geradezu ins riesenhafte an- 

 wachsen. 



Mikroskopische Prüfung: Das eigenartige Gefüge von 

 Fig. 12 wurde durch 6 Minuten langes Ätzen mit alkoholischer Salz- 

 säure enthalten. Neben den ungeheueren Kristallbildungen sind über 

 der ganzen Schliff fläche kleine dunkle Punkte verteilt; anscheinend 

 körniger Perlit, der nebenbei bemerkt auch in sehr langsam ange- 

 lassenen Stählen angetroffen wird. Schlackeneinschlüsse konnten auf 

 diesem Schliffe ebenfalls nicht positiv nachgewiesen werden, eventuell 

 rührt die grosse, runde, dunkle, hellumränderte Partie von herausge- 

 brochener Schlacke her. 



Das Gefüge gleicht dem eines bei höherer Temperatur durch 

 längere Zeit hindurch erhitzten Eisens. Durch andauerndes Erhitzen 

 zwischen 700 und 800^ zeigt zum Beispiel Flusseisen nach dem Ätzen 



